— 215 — 
I cristalli da sono di colore verde chiaro e possono raggiungere anche 6-7 mm.: 
le facce del rombododecaedro, sempre domirianli, sono sovenle spezzettate. La slessa 
varietà mostra anche dei geminati a penetrazione perfettamente identici a quelli di 
sodatile ordinaria: in essi è notevole una maggiore regolarità nelle facce di jllO|. 
Questi cristalli con la comb. da sono indubbiamente identici a quelli analiz- 
zati da Rammelsberg: il loro peso specifico, determinato col metodo della so- 
spensione, mi è risultato uguale a 2,364. 
Le varietà studiate da Preda si presentano in cristallini raggruppati ovvero, 
più raramente, isolati, con le facce dn: sono alcune di colore verde abbastanza 
nello, altre, invece, di un verde assai sbiadito. Il peso specifico medio della molib- 
dosodalile chiamala B dal Preda è, secondo le mie determinazioni, eseguite col 
metodo della sospensione, 2,387. La molibdosodalite ha, quindi, un peso specifico 
nettamente più elevato di quello della sodalite tipica. 
Mediante un prismetto tagliato in un cristallo della varietà B di Preda ho de- 
terminato gli indici di rifrazione, ed ho ottenuto: 
rosso *) Na verde ^) azzurro ') 
1.4876 1.4905 1.4937 1.5002 
Quesli valori sono nettamente superiori a quelli della sodalite tipica. 
Comp. chimica. Soluzione solida dei tre silicati Na AlSiO^, Na^(Al.CI) AI,(SiOJ, 
e Na,(Al .Na MoOJ AI,(Si OJ3. 
Rammelsberg esegui l'analisi I, Preda le altre. La III corrisponde alla sodalite A, 
la IV alla sodalite B di Preda: 
I 
II 
III 
IV 
Si 0, 
38.76 
38.57 
38.46 
38.74 
A1,Ó3 
34.62 
33.93 
33.52 
33.71 
FeO 
0.43 
non det. 
Na,0 
2343 
22.70 
22.95 
23.37 
Mo O3 
2.87 
2.68 
2.51 
CI 
2.55 
2.28 
2.41 
2.57 
99.36 
100.35 
100.45 
100.90 
La molibdosodalite dell'analisi II trattata con l'acido solforico, 0 col cloridrico 0 con 
l'acetico si colorava in azzurro e lo stesso colore prendeva la soluzione. Le varietà A e B 
con uno dei due primi acidi divenivano bruno-rossastre e la soluzione acquistava il co- 
lore azzurro soltanto dopo essere rimasta all'aria (Preda). 
Giacitura. La molibdosodalite è stata trovata nelle geodi di certi blocchi calcarei spe- 
cialmente ricchi in humite nella loro massa, accompagnata sopratutto dall'idocrasio e dalla 
grossularia di colore giallo pallido. 
Osserva2ioni. Sull'ufficio del cloro nella sodalite esistono le stesse discrepanze 
che si sono già ricordate a proposilo dei minerali del sottogruppo cancrinile. Per 
'j X = 653 ca. 
*j X = 564 ca. 
^) X= 607 ca. 
